표층 연화부 의 나노 경도 의 표준 편차 가 0 . 8 이하일 필요 가 있 다 . 이것 은 , 전술 한 바 와 같이 , 표층 연화부 의 경도 변동 을 억제 함 으로써 , 굽 힘 성 이 현저 하 게 향상 되 기 때문 이 다 . 표준 편차 가 0 . 8 보다 크 면 이 효과 가 불 충분 하 다 . 그 관점 에서 , 표준 편차 는 0 . 6 이하 가 보다 바람직 하 고 , 0 . 4 이하 가 더욱 바람직 하 다 . 표준 편차 의 하한 은 지정 하 지 않 지만 , 0 . 05 이하 로 하 는 것 은 기술 적 으로 곤란 하 다 . 굽 힘 성 에 영향 을 미치 는 것 은 , 특히 표층 연화부 의 판 두께 수직 방향 에서 의 마이크 로 한 경도 변동 이 고 , 표층 연화부 내 에서 판 두께 방향 으로 완만 한 경도 의 경사 를 갖 고 있 어도 본 발명 의 효과 는 저해 되 지 않 는다 . 그래서 , 나노 경도 의 표준 편차 는 , 어느 판 두께 방향 위치 에서 판 두께 방향 에 수직 인 위치 에 있 어서 측정 할 필요 가 있 다 . 본 발명 에 있 어서 , 「 표층 연화부 의 나노 경도 의 표준 편차 」 란 , 위 에서 정의 한 표층 연화부 의 두께 의 1 / 2 위치 에서 판 두께 방향 에 수직 , 또한 압연 방향 에 평행 인 선 위 에 Hysitron 사 의 tribo - 900 을 사용 하 여 , 베르코비치 형상 의 다이아몬드 압자 에 의해 80 ㎚ 의 압입 깊이 의 조건 에서 , 3 ㎛ 의 간격 을 두 고 , 총 100 개소 의 나노 경도 를 측정 하 고 , 얻 어 진 나노 경도 의 히스토그램 으로부터 구한 표준 편차 를 말 하 는 것 이 다 .